- 1 -안전확인 안전기준 개정(안)
건전지 (충전지를 제외한다 ) 부속서 5
(Primary Batteries)
1.적용범위
이기준은 1차전지 중망간 건전지 ,알칼리 1차전지 중알칼리 ·망간 전지의 안전요건 ,시험방법
및표시사항 등에 대하여 규정한다 .다만 ,군특수용은 적용대상에서 제외한다 .
2.관련표준 
다음에 나타내는 표준은 이검사기준 및방법에 인용됨으로써 이검사기준 및방법의 일부를 구
성한다 .이러한 관련표준은 그최신표준을 적용한다 .
KSA0006 시험 장소의 표준 상태
KSQ1003 랜덤 샘플링 방법
KSCIEC60051-2 직동식 지시 전기 계기 -제2부:전류계 및전압계
KSC8501 망간 건전지
KSC8513 알칼리 1차전지
KSC8520 1차전지 통칙
KSM7602 거름 종이 (화학 분석용 )
KSCIEC60086-1 일차전지 -일반사항
KSCIEC60086-2 일차전지 -물리적 및전기적 특성
KSD2056 자성체의 납및카드뮴 정량 방법
KSCIEC62321-5 전기전자 제품에서 특정 물질의 정량
3.용어와정의 
이기준에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음에 따른다 .
3.11차전지 화학 에너지를 직접 전기 에너지로 변환하는 방향으로만 사용하도록 설계된 장치
3.2망간건전지 이산화망간을 양극 작용 물질 ,아연을 음극 작용 물질 ,염화암모늄 또는 염화아
연등중성염 수용액을 전해액으로 하는 건전지 .보통 건전지라 한다 .
3.3알칼리1차전지 금속산화물을 양극작용물질 ,아연을 음극작용물질 ,알칼리금속의 수산화물
수용액을 전해액으로 하는 1차전지
3.4알칼리·망간전지 알칼리 1차전지 중이산화망간을 양극 작용물질 ,아연을 음극 작용물질 ,
수산화칼륨 또는 수산화나트륨 수용액을 전해액으로 하는 전지 .보통 알칼리 전지라 한다 .
3.5소전지 전지의 구성 단위
3.6전지 1개또는 복수 개의 소전지로 구성되어 케이스 ,단자 및표시를 갖춘 1차전지
3.7개로전압 전지에 부하를 걸지 않은 상태에서의 양단자 사이의 전압
3.8폐로전압 전지에 부하를 건상태에서의 양단자 사이의 전압
3.9공칭전압 전지계 고유의 전압을 기초로 하여 규정한 전지 전압
3.10종지전압 성능 시험을 할때방전 종료 한도를 나타내기 위하여 규정한 폐로 전압
3.11방전 전지에서 외부 회로에 전류를 흐르게 하는 것.방전 방법에는 연속 방전과 간헐 방전
이있다 .- 2 -3.12단자 외부 회로에 접속되는 부분
3.13지속시간 전지에 규정한 부하 저항을 접속하여 방전하였을 때,그폐로 전압이 규정의 종
지전압 이상의 값을 유지한 시간 .간헐 방전일 때는 휴지 시간을 포함시키지 않고 실제 방전 시
간을 통산한 시간
3.14부하저항 성능 시험을 하기 위하여 양단자간에 접속하는 저항
3.15사용권장기한 명시된 조건 하에서 규정된 성능 발휘가 가능한 기한 .KSC8501 또는
KSC8513 에따른 지속 시간 시험을 하였을 때전지가 정상적으로 작동하고 ,지속 시간 특성값
의80%이상을 만족할 수있는 기한
3.16내누액 규정의 시험에서 전해액 외부로의 누출에 견딜 수있는 성능
4.종류
4.1전지계에의한분류 전지는 양극 (+), 음극 (-) 및전해액의 종류에 따라 표1과같이 분류하
고각각 고유 전기 화학계 기호를 갖는다 .다만 ,망간 건전지에는 고유의 전기 화학계 기호가 없
다.
표1전지계에 의한 분류
전지계전기 화학계
기호양극 (+) 전해액 음극 (-)소전지의
공칭 전압 (V)
망간 건전지 - 이산화망간염화암모늄 ,
염화아연 ,물아연 1.5
알칼리 ·망간 전지 L 이산화망간알칼리금속 -
수산화물 ,물아연 1.5
비고복수 개의 소전지를 직렬로 접속하여 조립한 전지의 공칭 전압은 표1소전지의 공칭
전압에 소전지 또는 병렬로 한소전지군의 직렬 접속 수를 구한다 .
4.2소전지또는전지의모양과치수에의한분류 소전지의 모양에는 둥근형 및비원형이 있
고,각각의 모양 기호를 R및F로한다 .또한 전지의 모양에는 둥근형 및비원형이 있고 ,각각의
모양 기호를 R및P로한다 .이러한 영어 대문자 뒤에표2와같이 치수를 나타내는 숫자 ,즉치
수기호를 조합하여 소전지 또는 전지의 모양과 치수를 나타낸다 .모양 기호와 치수 기호를 조합
시킨 것을 모양 ·치수 기호라 한다 .다만 일부의 전지에는 이미 모양 ㆍ치수를 나타내는 고유의 기
호가 붙어 있는 것이 있고 ,그것들에는 고유의 기호 또는 모양 ·치수 기호 중어느 한쪽을 적용하
여도 좋다 .- 3 -표2전지의 모양 및치수를 나타내는 기호와 최대 치수
단위 :mm
모양 및치수를 나타낸 기호 최대 치수일반 명칭 등고유의 기호 모양 ·치수기호 지름 총높이 길이 나비
R03
R1
R6
R14
R20
R41
R43
R44
R48
R54
R55
R70
R-1/3N
R123A-
-
-
-
-
(R736)
(R1142)
(R1154)
(R754)
(R1130)
(R1120)
(R536)
(R11108)
(R17345)10.5
12.0
14.5
26.2
34.2
7.9
11.6
11.6
7.9
11.6
11.6
5.8
11.6
17.044.5
30.2
50.5
50.0
61.5
3.6
4.2
5.4
5.4
3.05
2.1
3.6
10.8
34.5- -단4형
단5형
단3형
단2형
단1형
-
-
-
-
LR1130, SR1130
LR1120, SR1120
PR536
-
-
2R5
R-P2
6F22(2P3845)
(2P4036)
(6P3146)-45.0
36.0
48.534.0
35.0
26.517.0
19.5
17.5비원형 전지
비원형 전지
비원형 전지
-R2450
R2430
R2032
R2025
R2016
R1620
R1616
R1220
R121624.5
24.5
20.0
20.0
20.0
16.0
16.0
12.5
12.55.00
3.00
3.20
2.50
1.60
2.00
1.60
2.00
1.60- - -
비고1.이표에 나타내는 전지는 외장을 포함하는 것으로 그대로 사용할 수있는 전지이다 .
2.전지와 동일 치수의 둥근형 소전지는 전지와 동일한 기호를 사용한다 .
3.모양 ·치수기호는KSCIEC60086-1:2009 의부속서 C[형식 체계 (명명법 )]의
C.2(1990 년10월이후로 사용되는 형식 체계 )를기초로 한기호이다 .
4.3명명방법
4.3.1소전지의명명방법 전기 화학계 기호 뒤에 모양 및치수를 나타내는 기호를 계속해서 나
열한다 .
4.3.2전지의명명방법 전지가 1개의 소전지로만 구성될 때는 소전지의 명명 방법을 그대로 사
용한다 .2개이상의 소전지가 직렬로 구성되어 있는 경우는 소전지의 명칭 앞에 소전지의 수를 붙
여표시한다 .또한 ,망간 건전지의 등급 구분을 나타내는 기호 (P또는 PU)는모양 및치수를 나타
내는 기호의 말미에 붙인다 .
보기1.R20P:R20의1개의 소전지로 구성되는 등급 구분 P의망간 건전지
 2.LR20:R20의1개의 소전지로 구성되는 알칼리 ·망간 전지- 4 - 3.6F22:F22의평형소전지를6개직렬로쌓아서 접속한 비원형 망간 건전지
5.안전요건
5.1겉모양 겉모양은 사용상 지장이생기는 이물 ,오염,흠집 및변형이 없어야하고 ,표시가 명
확해야한다 .
5.2개로전압 소전지의 개로 전압은6.2.1 에의해 시험했을때표3과같아야한다 .
표3소전지의 개로 전압
전지계 전기 화학계 기호 개로 전압 (V)
망간 건전지 -1.50 +0.22
-0
알칼리 ·망간 전지 L1.50 +0.15
 -0.05
5.3수은(Hg)함량 6.2.2 에의해 시험했을때수은 함량이 1mg/kg이하이어야한다 .
5.4카드뮴(Cd)함량 6.2.3 에의해 시험했을때카드뮴 함량이 10mg/kg이하이어야한다 .
5.5납(Pb)함량 6.2.4 에의해 시험했을때납함량이 4,000 mg/kg이하이어야한다 .
5.6내누액 6.2.5 에따라 시험했을때최대 치수를 초과하는 변형 및누액이 없어야한다 .
6.시험방법
6.1시험상태 시료 전지의 시험 상태는 특별히 지정하지 않는 한KSA0006 에규정된 상온
((20±15)℃),상습((65±20) %)으로 한다 .
6.2시험방법
6.2.1개로전압 개로 전압은 방전개시 전에KSCIEC60051-2 에규정된 0.5급또는 이와 동
급이상의 정밀도로 내부 저항이1V당1kΩ 이상인 것또는 부하 저항의 10배이상인 것중큰
쪽으로 한다 .
6.2.2수은(Hg)함량
(1)분석용시료준비 신품 전지의 전체무게를달아시료무게로 하고 ,외통 (인쇄된철판 ,양극
및음극 단자철판 ,수지 및지물류 )을분리 후외통이 제거된철관의끝부분에 작은 구멍을뚫
어시료로 한다 .
(2)시료의전처리 미리무게를 정밀하게 단시료 1개를취하여 적당한크기의 원뿔형비커에
넣은다음 질산 (4+5)( 수은 시험용 )으로 시료 전지가충분히잠길때까지넣은후과산화수소수 (30
%)소량을넣어흔들어섞고시계 접시로덮은다음 모래중탕에서 250℃이하로 하여갑자기끓
는것을피하면서서서히가열하여끓인다 .아연통의격막 지안에 있는 내용물이온전히분해된
다음 3시간 이상더가열하여 분해의 종말점으로 한다 .분해가끝난 다음 실온에서 방냉하여KS
M7602 에서 규정하는 거름종이 (5종B)로거르고 물에넣어일정량으로 한다음 수질오염공정
시험 방법 (환경부 고시 )수질편제4장(항목별 시험 방법 )제30항(수은 )1.[원자흡광 광도법 (환원
기화법 )]1.3(시료의처리)에따라 전처리한다 .
(3)분석방법
①시험방법 전처리한 시료 (¹)전량을 그림1의환원 용기에옮기고 환원 기화 장치와 원자흡
광분석 장치를 연결한다음 ,환원 용기에 염화제일주석 용액 (수은 시험용 )10mL를넣고송기
펌프 를작동시켜발생한수은증기를흡수셀로보낸다 .(²)253.7㎚에서흡광 도가 상승하여 일정할
때의 값을측정하고 미리 작성한 검정곡선 으로부터수은의 양을 구하여농도(㎎/L)를산출한다 .
바탕 시험을 하여 보정한다 .시료의측정이끝나면배기콕을열고 과망간산칼륨을 함유한황산- 5 -(1+4) 이들어 있는세척 병을 통과시켜대기 중에 방출한다 .
②검정곡선만드는법수은 표준 용액 (0.0001 mg/mL) 1～25mL를단계적으로취하여 환원
용기에넣고,황산(1+1) 20mL와물을넣어약250 mL로한다음 ,이하 시료의 시험 방법에 따라
시험하고 수은의농도와흡광 도의 관계선을작성한다 .
주(1)유기물 및기타 방해 물질을 함유하지 않은 시료는 시료의 전처리를생략 하고 ,시료를
직접 환원 용기에넣고황산(1+1) 20mL와물을넣어약250 mL로한다음 ,시료의 시
험방법에 따라 시험한다 .
(2)환원 기화 장치가 개방식인 경우에는 염화제일주석 용액을넣은다음밀폐하여약2분
동안세게흔들어섞고,펌프 의작동과 동시에덮개를 열어 수은증기를흡수셀에보낸
다.이때에는흡광 도대신피크 의높이 또는면적을측정하여 계산한다 .
비고1.시료 중염화물 이온이다량 함유된 경우에는 산화 조작시 유리 염소가 발생하여
253.7㎚에서흡광 도를 나타낸다 .이때에는 염산히드록살아민용액을 과잉으로넣어
유리 염소를 환원시키고 용기 중에잔류하는 염소는 질소 가스를 통기시켜쫓아낸
다.
비고2.벤젠 ,아세톤 등휘발성 유기 물질도 253.7㎚에서흡광 도를 나타낸다 .이때에는 과
망간산칼륨 분해 후헥산으로 이들 물질을추출분리한 다음 시험한다 .
비고3.분석절차중일부 또는 전체를 자동화한 기기가 정도관리목표수준에 적합하고 ,그
기기를 사용한 방법이국내외에서 공인된 방법으로 인정되는 경우 이를 사용할 수
있다 .
(밀폐식 환원 기화 장치 ) (개방식 환원 기화 장치 )
그림1수은 환원 기화 장치의 구성
A:환원 용기 (300～350 mL의유리병 )
B:건조관 (입상의 과염소산마그네슘 또는 염화칼슘으로충전한 것)
C:유량계 (0.5～5L/min의유량측정이 가능한 것)
D:흡수셀(길이 10～30cm석영제 )
E:송기펌프 (길이 0.5～3L/min의송기능력이있는 것)
F:기록계
G:수은 중공 음극램프
H:촉광 부
I:세척 병(또는 수은 제거 장치 )- 6 -6.2.3카드뮴(Cd)함량
(1)분석용시료준비 6.2.2 수은 (Hg)함량 시험 방법의(1) 분석용 시료 준비에 따른다 .
(2)시료의전처리 6.2.2 수은 (Hg)함량 시험 방법의(2) 시료의 전처리에 따른다 .유도결합플
라스마발광광도법에 의한 분석 시철(Fe)성분은 제거하고 시험한다 .
(3)분석방법
<원자흡광도법>
①시험방법 전처리한 시료 용액을 원자흡광 도법에 따라 228.8nm에서흡광 도가 상승하여 일
정할 때의 값을측정하고 ,미리 작성한 검정곡선 으로부터카드뮴의 양을 구하여농도(mg/mL) 를
산출한다 .바탕 시험을 하여 보정한다 .
②검정곡선만드는법카드뮴 표준 용액 (0.01 mg/mL) 0.5～20mL를단계적으로취하여 플라
스크(100 mL) 에넣고시료와 같은 양의 질산 (1+1), 염산 (1+1) 을넣고물로눈금까지채운 다음 ,
이하 시료의 시험 방법에 따라 시험하고 카드뮴의농도와흡광 도의 관계선을작성한다 .
<유도결합플라스마발광광도법>
①시험방법 전처리한 시료 용액을 유도결합플라스마발광광도법에 따라 228.802 nm에서
흡광 도가 상승하여 일정할 때의 값을측정하고 미리 작성한 검정곡선 으로부터카드뮴의 양을 구
하여농도(mg/mL) 를산출한다 .바탕 시험을 하여 보정한다 .
②검정곡선만드는법카드뮴 표준 용액 (0.05 mg/mL) 0mL, 2mL, 10mL, 20mL를정확히 
취하여 플라스크(100 mL) 에넣고시료와 같은 양의 질산 (1+1), 염산 (1+1) 을넣고물로눈금까지
채운 다음 ,이하 시료의 시험 방법에 따라 시험하고 카드뮴의농도와 발광광도의 관계선을작성
한다 .
비고유기물 및그밖의방해 물질을 함유하지 않은 시료는 시료의 전처리를생략 하고 ,시료
를직접 시험 용기에넣고시료와 같은 양의 질산 (1+1), 염산 (1+1) 을넣고물로눈금까
지채운 다음 시료의 시험 방법에 따라 시험한다 .
6.2.4납(Pb)함량 
(1)분석용시료준비6.2.2 수은 (Hg)함량 시험 방법의(1) 분석용 시료 준비에 따른다 .
(2)시료의전처리 6.2.2 수은 (Hg)함량 시험 방법의(2) 시료의 전처리에 따른다 .유도결합플
라스마발광광도법에 의한 분석 시철(Fe)성분은 제거하고 시험한다 .
(3)분석방법
<원자흡광도법>
①시험방법 전처리한 시료 용액을 원자흡광 도법에 따라 283.3 nm에서흡광 도가 상승하여 일
정할 때의 값을측정하고 미리 작성한 검량선으로부터납의 양을 구하여농도(mg/mL) 를산출한
다.바탕 시험을 하여 보정한다 .
②검정곡선만드는법납표준 용액 (0.01 mg/mL) 0.5～20mL를단계적으로취하여 플라스크
(100 mL) 에넣고시료와 같은 양의 질산 (1+1), 염산 (1+1) 을넣고물로눈금까지채운 다음 ,이하
시료의 시험 방법에 따라 시험하고 납의농도와흡광 도의 관계선을작성한다 .
<유도결합플라스마발광광도법>
①시험방법 전처리한 시료용액을 유도결합플라즈마 발광광도법에 따라 220.3nm에서흡광
도가 상승하여 일정할 때의 값을측정하고 미리 작성한 검량선으로부터납의 양을 구하여농도
(mL/L) 를산출한다 .바탕 시험을행하여 보정한다 .
②검정곡선만드는법납표준 용액 (0.05 mg/mL) 0mL, 2mL, 10mL, 20mL를정확히 취
하여 플라스크(100 mL) 에넣고시료와 같은 양의 질산 (1+1), 염산 (1+1) 을넣고물로눈금까지채- 7 -운다음 ,이하 시료의 시험 방법에 따라 시험하고 납의농도와 발광광도의 관계선을작성한다 .
비고유기물 및그밖의방해 물질을 함유하지 않은 시료는 시료의 전처리를생략 하고 ,시료
를직접 시험 용기에넣고시료와 같은 양의 질산 (1+1), 염산 (1+1) 을넣고물로눈금까
지채운 다음 시료의 시험 방법에 따라 시험한다 .
6.2.5내누액 내누액 (고온내누액 )은다음의 조건에 따라서 시험한다 .
(1)시험온도및습도 :(45±2)℃,70%이하
(2)시험장비:(45±2)℃,70%이하를 유지할 수있는 항온항습기또는 건조기
(3)시험기간 :30일
(4)시험방법 :연속 방치
7.검사방법
7.1모델의구분 건전지 모델은4.종류 에의한 모양 및치수를 나타내는 기호와 최대 치수로
구분하여 구성한다 .
7.2시료채취방법 필요할 경우 시료는KSQ1003 에따른다 .
7.3시료크기및합부판정조건 시료크기및합부판정은 다음 표와 같다 .다만 ,합부판정
시표시사항은 제외한다 .
검사 구분 시료의크기(n) 합격판정갯수(Ac)불합격판정갯수(Re)
안전확인 1 0 1
주)시료의크기(n):동안전기준을 적용하여 시험하는데필요한 시료의 최소 수량 또는 질량
8.표시사항 
몸체또는 최소 단위 포장의 가장눈에띄기쉬운 표면에인쇄또는 스티커 로다음 사항을 한글
로표시하여야한다 .다만 ,극성은 제품낱개에 표시하여야한다 .
8.1종류 전기화학계 기호와 모양 및치수를 나타낸 기호의 조합 .단,구형식을 병기하여도 좋다 .
8.2공칭전압
8.3극성 (+)및(-)의극성으로 표시한다 .
8.4제조자명
8.5제조국명
8.6수입자명 (수입품에 한함 )
8.7주소및전화번호
8.8사용권장기한(유효연월)
예)사용권장기한 (유효연월 )이2012 년7월일 때:07-2012 (또는07․2012 )
8.9사용상주의사항
예)(1)누액 ,파열의 우려가있으므로(+), (-)를바르게넣을것
 (2)충전,분해 ,단락,가열하지 말것
 (3)다른 전지와혼용하여 사용하지 말것등- 8 -제 정:기술표준원 고시 제2007-0034 호(2007. 01.24)
개 정:기술표준원 고시 제2008-1019 호(2008. 12.31)
개 정:기술표준원 고시 제2012-0341 호(2012. 07.25)
개 정:국가기술표준원 고시 제2015-685 호(2015.12.30)
개 정:국가기술표준원 고시 제2017-032 호(2017. 2.8)
개 정:국가기술표준원 고시 제20OO-OOO 호(20OO.OO.OO)